— 108 — 



cylate de zinc fut de 0,34 grammes, soit 0,68 p. 100 ; le 

 même gypse déjà extrait par Téther chauffé avec de l'eau 

 additiomiée de 5 p. 100 d'acide ctilorhydrique et repris par 

 l'éther, l'extrait éthéré contenait 0,46 grammes, soit 0,92 

 p. 100 d'acide salicylique pur, quantité qui correspondrait 

 à 1,3 p. 100 du sel de zinc. Le plâtre contenait donc 



2 p. 100 de salicylate de zinc, une partie du sel employé 

 avait été transformé en salicylate de chaux insoluble dans 

 l'éther. Cette proportion de sel contenu dans le gypse est 

 déjà considérable et égale celle de l'acide salicylique dans 

 beaucoup de pièces de pansement du commerce ainsi que 

 l'ont récemment prouvé des expériences ordonnées par le 

 Gouvernement hollandais. 



Les inoculations de ce gypse restées toutes sans résultats 

 prouvèrent son asepticité ; ses propriétés antiseptiques 

 furent démontrées par les essais suivants. Avec du plâtre, 

 délayé comme il est dit plus haut, il fut coulé un certain 

 nombre de plaques d'un décimètre carré de surface et d'un 

 centimètre d'épaisseur environ; 8, 15, 30 jours plus tard 

 ces plaques furent arrosées avec des cultures diluées ou des 

 bouillons contenant des microbes. Des inoculations prati- 

 quées 2, 3, 4, 8 jours plus tard sur des liquides nourri- 

 ciers divers, avec des fragments pris dans l'intérieur du 

 plâtre, restèrent stériles tandis que du plâtre non salicylé 

 arrosé avec ces microbes et transplantés sur les mêmes bouil- 

 lons donnait des résultats positifs. Les microorganismes ou 

 leurs spores avaient donc été tués par le salicylate de zinc 

 contenu dans le gypse. Si, au lieu de prendre des fragments 

 dans l'intérieur, on inocule des particules prises à la sur- 

 face des plaques on n'obtient des résultats positifs qu'ex- 

 ceptionnellement, lorsque la dilution microbienne employée 

 étant un peu épaisse ou mal délayée, il se dépose à la sur- 

 face du plâtre des fragments de cultures que l'agent anti- 

 septique ne saurait attaquer. 



Pour le bois c'est à un procédé d'imprégnation que nous 

 avons eu recours. De petits blocs de bois de sapin sec de 



3 centimètres d'épaisseur sur 10 centimètres de longueur 

 furent plongés pendant un certain temps dans une solution 

 de salicylate de zinc. Des essais avec des solutions de con- 

 centration diverses nous ont prouvé qu'une partie, et dans 



